( '4o ) 



» L'opération a été ainsi disposée : On a préparé avec du zinc distillé el 

 de l'acide sidfiirique pur de l'hydrogène qui a été purifié et desséché avec 

 le plus gnuid soin par les moyens indiqués par MM. Dumas et Sainte- 

 Claire Deville. c'est-à-dire que le gaz traversait successivement des appareils 

 renfermant île l'acétate de plomb, du sulfate d'argent, de la pierre ponce 

 imbibée de potasse, d'acide sulfurique froid, après avoir passé à travers de 

 la mousse de platine chauffée au rouge sombre. 



» L'hydrogène ainsi purifié et desséché était dirigé dans un tube en por- 

 celaine doublement vernissé dont l'imperméabilité absolue a été démontrée, 

 qui était chauffé à une température capable de déterminer la fusion de la 

 fonte. Dans le tube était une petite nacelle de porcelaine sur les bords de 

 laquelle reposait une lame très-mince de fer qui avait été préalablement et 

 longtemps chauffé à température convenable, dans le courant d'hydrogène, 

 afin de lui faire perdre son soufre et son azote. 



» Sur la lame de fer on a placé un diamant qui avait été légèrement 

 rougi, on a fait passer à froid le courant d'hydrogène pendant plusieurs 

 heures pour purger l'appareil d'air, c'est-à-dire d'oxygène et d'azote. On a 

 élevé ensuite rapidement la température qui fut jjortée et maintenue au 

 rouge vif pendant quelque temps. Le tube fut ensuite retiré du fourneau et 

 refroidi en restant en communication avec le courant d'hydrogène. 



)) On a ti'ouvé que le dianuuit avait, sur la lame de fer, fait un trou 

 comme à l'emporte-piece, et qu'il était tombé dans la nacelle à côté d'un 

 petit globule de fonte. 



» Dans luie seconde opération, cinq petits diamants ont traversé une 

 lame de fer doux, et ont donné en disparaissant des globules de fonte très- 

 bien fondue. 



» Dans une troisième expérience, on a pris un diamant plus gros et une 

 lame de fer plus épaisse : le diamant a percé la lame dans laquelle il est 

 resté engagé. 



» Enfin une quatrième expérience a été faite dans le but de produire de 

 l'acier. 



w On a fait passer le courant d'hydrogène sur un fil de fer de i ^ milli- 

 mètre de diamètre, dont la moitié était noyée dans la poudre grossière de 

 diamant contenue dans une nacelle de platine (i). La partie du fil plon- 



(i) On a concassé dans un nioitier d'acier plusieurs diamants de belle qualité et on a fait 

 bouillir la poudre obtenue dans l'acide azotique pour la débarrasser des parcelles métalliques 

 qui pouvaient la souiller, et elle a été léyèreraent rougie. 



